## KAPASITAS ADSORPSI MEMBRAN SELULOSA BATANG ECENG
GONDOK ( Eichhornia crassipes ) TERMODIFIKASI NA2-EDTA DENGAN VARIASI WAKTU DAN KONSENTRASI LOGAM Cr (VI)
Rohmatun Nafi’ah 1* , Hasan Fahmi 2 1*,2 Program Studi S-1 Farmasi, STIKES Cendekia Utama Kudus Jln. Lingkar Raya Kudus-Pati Km. 5 Jepang Mejobo Kudus 59381 Email: 1* nafistikescenut@gmail.com, 2 asmodeusriot@gmail.com

## ABSTRAK
Batang eceng gondok memiliki kandungan selulosa yang berpotensi sebagai bahan utama dalam pembuatan  membran  selulosa.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaruh  variasi  waktu dan  variasi  konsentrasi  terhadap  kapasitas  adsorpsi  membran  selulosa  batang  eceng  gondok termodifikasi Na2-EDTA pada logam Cr (VI). Selulosa dihasilkan dari proses ekstraksi sokletasi, tahap pemutihan  dan  hidrolisis.  Selulosa  murni  dimodifikasi  dengan  Na2-EDTA menggunakan katalisator H2SO4. Hasil analisis penetapan kapasitas adsorpsi dengan variasi waktu kontak 25 menit nemiliki nilai 0,84 mg/g, waktu kontak 35 menit dengan nilai 0,78 mg/g dan waku kontak 45 menit dengan nilai 0,75 mg/g. Kapasitas adsorpsi dengan variasi konsentrasi 15 ppm memiliki nilai 0,5275 mg/g, konsentrasi 30 ppm dengan nilai 1,2304 mg/g dan variasi 45 ppm dengan nilai 1,9925 mg/g. Kapasitas adsorpsi membran selulosa batang eceng gondok terhadap logam Cr (VI) yang optimal berada pada waktu kontak 25 menit dengan konsentrasi logam Cr (VI) 45 ppm.
Kata kunci: Kapasitas adsorpsi, eceng gondok, selulosa termodifikasi

## ABSTRACT
Water  hyacinth  stems  contain  cellulose  which  has  the  potential  as  the  main  ingredient  in  the manufacture of cellulose membranes. The purpose of this study was to determine the effect of time variation and concentration variation on the adsorption capacity of Na2-EDTA modified water hyacinth stem cellulose on metal Cr (VI). Cellulose is produced from the soxhletation extraction process, the bleaching and hydrolysis stages. Pure cellulose was modified with Na2-EDTA using catalyst  H2SO4.  The  results  of  the  analysis  of  the  adsorption  capacity  determination  with  a variation of the contact time of 25 minutes had a value of 0.84 mg/g, a contact time of 35 minutes with  a  value  of  0.78  mg/g  and  a  contact  time  of  45  minutes  with  a  value  of  0.75  mg/g.  The adsorption  capacity  with  a  concentration  variation  of  15  ppm  has  a  value  of  0.5275  mg/g,  a concentration of 30 ppm with a value of 1.2304 mg/g and a variation of 45 ppm with a value of 1.9925 mg/g. The optimal adsorption capacity  of water hyacinth stem cellulose against Cr  (VI) metal was at the contact time of 25 minutes with a concentration of 45 ppm of Cr (VI) metal.
Keywords: Adsorption capacity, water hyacinth, modified cellulose.

## LATAR BELAKANG
Logam  berat  dapat  menimbulkan  efek  buruk  bagi  kesehatan  manusia.  Kepekatan logam berat yang tinggi dalam sumber makanan akan memicu ancaman yang serius bagi tubuh  manusia  (Yudo,  2016),  upaya  penanganan  limbah  logam  berat  dapat  dilakukan dengan  metode  adsorpsi  membran.  Membran  organik  merupakan  jenis  membran  dari bahan polimer yang banyak digunakan dalam pembuatan membran salah satunya selulosa (Panesar et al., 2010).
Keunggulan selulosa sebagai material membran adalah mudah untuk diproduksi dan bahan mentahnya melimpah, pembuatan membran selulosa secara komersial  berasaldari kayu, kapas, dan serat tanaman seperti serat batang eceng gondok (Rosnelly et al ., 2010), eceng gondok ( Eichhornia crassipess ) salah satu tanaman yang mempunyai kemampuan sebagai  biofilter  dimana  eceng  gondok  memiliki  kandungan  selulosa  64,51%,  pentosa 15%, lignin 7,69%, silika 5,56% dan abu 12% (Aini & Kuswytasari, 2013).
Membran selulosa murni memiliki kemampuan adsorpsi yang relatif rendah sehingga pada  penelitian  sebelumnya  melakukan  modifikasi  struktur  membran  selulosa  untuk mendapatkan kemampuan adsorpsi yang lebih baik. Penelitian Sugijopranoto, Nugraheni &  Nafi’ah  (2016)  telah  dilakukan  modifikasi  membran  selulosa  kulit  jagung  dengan variasi  Na2-EDTA.  Salah  satu  metode  untuk  mengetahui  keberhasilan  modifikasi membran  selulosa  menggunakan  analisa  FTIR  yang  mampu  mengidentifikasi  serapan- serapan khas pada masing-masing gugus fungsi yang terkandung dalam membran selulosa batang eceng gondok (Pratama et al ., 2019)
Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian tentang aktivitas adsorpsi membran selulosa batang eceng gondok termodifikasi Na2-EDTA dengan variasi waktu dan konsentrasi logam Cr (VI) dikarenakan belum ada penelitian sebelumnya, sehingga peneliti ingin mengetahui pengaruh variasi waktu dan konsentrasi logam Cr (VI) terhadap kapasitas adsorpsi membran selulosa batang eceng gondok.

## BAHAN DAN METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  eksperimental  dengan  rancangan  penelitian pengaruh  variasi  waktu  dan  konsentrasi  logam  Cr  (VI)  terhadap  kapasitas  adsorpsi membran selulosa termodifikasi Na2-EDTA.

## Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah tanaman eceng gondok. Sampel penelitian ini adalah batang eceng gondok berwarna hijau tua, batang pertama dan kedua dari luar dan bersih.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2020 di Laboratorium Mikrobiologi dan Farmakognosi STIKES Cendekia Utama Kudus.
Bahan dan Alat Bahan Bahan uji yang digunakan adalah simplisia eceng gondok (Eichhornia crassipes), toluen, etanol  96%,  HCl  5%,  NaOCl  3%,  NaOCl  1%,  NaOH  1%,  akuades  demineralisasi, akuadestilata, H 2 SO 4 2 M, Na2-EDTA. Alat
Alat-alat yang digunakan adalah seperangkat alat soklet, gelas beker, hot plate , ayakan 40 mesh, pengaduk, kertas saring, timbangan analitik, blender, cawan petri, spektrofotometer IR Shimadzu type IR Prestige 21 dan Spektrofotometer serapan atom Shimadzu AA-6300.

## Metode Penelitian

## Pembuatan Serbuk Batang Eceng Gondok
Batang  eceng  gondok  yang  diperoleh  dicuci  bersih  kemudian  diiris  tipis-tipis  dan dikeringkan  di  bawah  sinar  matahari  secara  langsung.  Batang  eceng  gondok  yang  sudah kering di blender lalu diayak dengan ayakan 40 mesh sehingga diperoleh serbuk halus.

## Penetapan Kadar Air Simplisia Batang Eceng Gondok
Serbuk  batang  eceng  gondok  ditimbang  sebanyak  2  gram,  dimasukkan  ke  dalam cawan porselin yang telah diketahui beratnya, kemudian dioven pada suhu 105oC selama 2 jam.  Sampel  dimasukkan  ke  dalam  desikator  hingga  bobot  konstan  dilanjutkan  dengan menghitung nilai kadar air.

## Penetapan Kadar Abu Pada Simplisia Batang Eceng Gondok
Serbuk batang eceng gondok ditimbang sebanyak 2 gram dan dimasukkan ke dalam cawan  porselin  yang  telah  diketahui  beratnya,  kemudian  dioven  pada  suhu  500-  600oC selama  1  jam.  Sampel  dimasukkan  ke  dalam  desikator  hingga  bobot  konstan  dilanjutkan dengan menghitung nilai kadar abu.

## Ekstraksi dengan Metode Sokletasi
Serbuk simplisia 50 gram diekstraksi dengan alat soklet pada suhu 70°C menggunakan pelarut  toluen:etanol  96%  dengan  perbandingan  2:1  sebanyak  500  mL  selama  3  jam (Rachmawaty, Meriyani & Priyanto, 2013).
Pemutihan ( bleaching ) dengan Metode Alkalinasi Proses pemutihan ( bleaching) dilakukan dengan cara melarutkan serat batang eceng gondok  dengan  pelarut  NaClO  3%  sebanyak  1500  mL  pada  suhu  pemanasan  75–80oC selama  2  jam  sambil  diaduk.  Serat  hasil bleaching dinetralisasi  menggunakan  akuades demineralisasi hingga mencapai pH 7.

## Hidrolisis
Tahap  hidrolisis  dilakukan  dengan  metode  hidrolisis  basa  menggunakan  pelarut NaOH 1% sebanyak 1000 mL selama 3 jam pada suhu pemanasan 45oC dan sambil diaduk. Residu hasil hidrolisis dinetralisasi menggunakan akuades demineralisasi hingga mencapai pH 7 kemudian dikeringkan pada lemari pengering.
Modifikasi Membran Selulosa (Na 2 EDTA)
Sebanyak 5 gram selulosa batang eceng gondok yang telah didapatkan ditambahkan 50  mL  asam  sulfat  2  M  lalu  diaduk  selama  1  jam  pada  suhu  40oC.  Setelah  selesai ditambahkan Na 2 EDTA sebanyak 50 mg diaduk selama 25 menit pada suhu yang sama dan dicetak dalam cawan petri.

## Analisis Struktur dengan FTIR
Analisis  struktur  membran  selulosa  diawali  dengan  uji  BKG  ( background ) menggunakan  serbuk  KBr.  Serbuk  KBr  dimasukkan  kedalam  lubang  silinder  dan ditempatkan pada alat DRS-8000A dan diposisikan dengan sesuai agar sinar infrared tepat mengenai bagian tengah wadah dan dilakukan pengoperasian pada komputer.
Uji  sampel dilakukan dengan  mencampurkan serbuk membran selulosa batang eceng gondok dengan KBr kedalam wadah silinder. Jumlah sampel adalah 5-10% dari jumlah KBr dan dilakukan pengoperasian pada komputer untuk mendapatkan hasil spektrum. Pembuatan Larutan Logam Cr (VI)
a. Pembuatan Larutan Standar Logam Cr (VI) 1000 ppm
Sebanyak  3,7348  gram  K 2 CrO 4 dimasukkan  ke  dalam  labu  takar  1000  mL, ditambahkan  buffer  KHP  ( kalium  hiydrogen  phthalate )  pH  3  dan  ditambahkan akuadestilata hingga tanda batas, diperoleh larutan standar logam Cr (VI) 1000 ppm.

## b. Pembuatan Kurva Kalibrasi
Larutan logam Cr 100 ppm dibuat dari larutan induk 1000 ppm dan dibuat larutan standar logam Cr (VI) 10 ppm sebanyak 250 mL selanjutnya diambil masing-masing 20, 70, dan 80 mL dimasukkan ke dalam labu takar 100 mL dan ditambahkan akuadestilata hingga tanda batas, sehingga didapatkan larutan standar logam Cr (VI) dengan deret 2, 7 dan 8 ppm.

## Pembuatan Sampel Membran Selulosa dengan Variasi Waktu Kontak
Sebanyak  0,5  gram  serbuk  membran  selulosa  batang  eceng  gondok  termodifikasi Na 2 EDTA  dimasukkan  ke  dalam  erlenmeyer  yang  berisi  25  mL  larutan  Cr  dengan konsentrasi  20  ppm.  Larutan  diaduk  dengan  variasi  waktu  25,  35,  45  menit  kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 2800 rpm selama 5 menit. Endapan disaring dan supernatan diukur  dengan  AAS  untuk  menentukan  waktu  kontak  optimum  membran  selulosa  batang eceng gondok terhadap kapasitas adsopsi logam Cr (VI).

## Pembuatan Sampel Membran Selulosa dengan Variasi Logam Cr (VI)
Sebanyak  0,5  gram  serbuk  membran  selulosa  batang  eceng  gondok  termodifikasi Na 2 EDTA dimasukkan ke dalam larutan Cr (VI) dengan variasi konsentrasi 15, 30, dan 45 ppm.  Adsorpsi  dilakukan  pada  waktu  kontak  optimum  yang  telah  diperoleh  sebelumnya. Larutan logam Cr (VI) yang sudah diadsorpsi oleh membran selulosa batang eceng gondok termodifikasi Na 2 EDTA kemudian diukur dengan AAS.

## Analisis Data
Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  dianalisis  menggunakan  rumus  penetapan kapasitas  adsorpsi  untuk  mengetahui  pengaruh  variasi  konsentrasi  logam  Cr  (VI)  dengan lama waktu kontak membran selulosa batang eceng gondok terhadap penyerapan logam Cr (VI).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembuatan Serbuk Batang Eceng Gondok
Tabel 1. Susut Pengeringan Bobot Basah (Kg) Bobot Simplisia (gram) Bobot Serbuk (gram) Susut Bobot (%) 2,1 263 152 87,47
Berdasarkan  dari  hasil  perhitungan  susut  pengeringan,  didapatkan  nilai  susut pengeringan simplisia batang eceng gondok sebesar 87,47%. Nilai susut pengeringan yang cukup tinggi ini dikarenakan kandungan air pada batang eceng gondok sangat tinggi yaitu kurang lebih 80% dari bobot awal.

## Penentuan Kadar Air Serbuk Batang Eceng Gondok
Tabel 2. Hasil Perhitungan Kadar Air Sampel Replikasi Bobot sebelum dikeringkan (gram) Bobot Setelah Dikeringkan (gram) Kadar Air (%) Serbuk 1 62,179 62,036 7,207 2 60,875 60,720 7,796 3 62,410 62,264 7,382 Rata-rata 7,461
Hasil yang diperoleh dari perhitungan rata-rata penentuan kadar air simplisia batang eceng  gondok  dengan  replikasi  3  kali  adalah  7,461%,  hal  ini  menunjukkan  bahwa persentase kadar air dalam serbuk batang eceng gondok telah memenuhi syarat mutu yaitu ≤10%  (Utami et  al. ,  2017).  Kadar  air  pada  simplisia  batang  eceng  gondok  memiliki pengaruh terhadap  proses adsorpsi membran selulosa dimana kadar  air dalam  adsorben berbanding terbalik dengan kemampuan adsorpsinya, semakin kecil nilai kadar air maka kemampuan adsorpsi membran selulosa semakin besar (Saputri, 2020).
Penentuan Kadar Abu Serbuk Batang Eceng Gondok
Tabel 3. Hasil Perhitungan Kadar Abu Sampel Replikasi Bobot sebelum dikeringkan (gram) Bobot Setelah Dikeringkan (gram) Kadar Abu (%) Serbuk 1 63,703 63,494 9,578 2 58,303 58,102 9,169 3 61,454 61,258 8,868 Rata-rata 9,205
Kadar  abu  simplisia  batang  eceng  gondok  diperoleh  sebesar  9,205%.  Kadar  abu untuk  simplisia  batang  eceng  gondok  ini  cukup  tinggi.  Tingginya  kadar  abu  pada simplisia  mengindikasikan  bahwa  simplisia  yang  diperoleh  dari  proses  pengeringan masih  banyak  mengandung  senyawa  mineral.  Kadar  abu  yang  tinggi  menyebabkan penyumpatan pori-pori sehingga luas permukaan adsorpsi semakin berkurang dan logam berat yang teradsorpsi akan semakin sedikit (Saputri, 2020).

## Hasil Proses Ekstraksi Sokletasi
Serbuk batang eceng gondok  yang diperoleh dari proses ekstraksi sokletasi adalah serat  selulosa  berwarna  putih  kecokelatan  dan  warna  sisa  pelarut  menjadi  coklat kekuningan. Hasil tersebut menandakan adanya kandungan lignin dan hemiselulosa pada serat selulosa batang eceng gondok.
A

## B
Gambar 1. Hasil ekstraksi serbuk batang eceng gondok, Serbuk sebelum ekstraksi (A) dan Serbuk hasil ekstraksi (B)
Penggunaan pelarut campuran antara etanol dan toluen yang memiliki sifat polar dengan perbandingan 1:2 sebanyak 500 mL (Rachmawaty, Meriyani & Priyanto, 2013) bertujuan  untuk  melarutkan  senyawa-senyawa  ekstraktif  (metabolit  sekunder)  yang
terkandung  dalam  simplisia  batang  eceng  gondok  yang  dapat  berperan  sebagai  zat pengotor  dalam  pembuatan  membran  selulosa  batang  eceng  gondok  (Thiripura  & Ramesh, 2012).

## Hasil Proses Pemutihan (bleaching) dengan Metode Alkalinasi
Hasil proses bleaching adalah perubahan warna pelarut menjadi coklat keruh dan serat batang eceng gondok berwarna putih yang menandakan lignin dalam serat selulosa telah terlarut.
A

## B
Gambar 2. Hasil Proses Pemutihan ( bleaching ), Serat Selulosa yang Sudah Putih (A) dan Sisa Pelarut Hasil Pemutihan (B)
Pemilihan  natrium  hipoklorit  sebagai  pelarut  dalam  proses  pemutihan dikarenakan natrium hipoklorit bersifat oksidator yang berfungsi untuk mendegradasi dan  menghilangkan  senyawa  penyebab  warna  yaitu  lignin  dan  memiliki  sifat selektifitas reaksi dan mampu melindungi serat batang eceng gondok dari kerusakan.

## Hasil Proses Hidrolisis Serbuk Selulosa Batang Eceng Gondok
Hasil proses hidrolisis menggunakan pelarut NaOH 1% adalah serbuk selulosa batang  eceng  gondok  mengalami  perubahan  warna  menjadi  putih  cerah  dan  pelarut menjadi kuning.
Gambar 3. Hasil Proses Hidrolisis
Proses  hidrolisis  menyebabkan  selulosa  teroksidasi  (Maryan  &  Gorji,  2016) sehingga ikatan ester yang menghubungkan lignin dengan hemiselulosa dalam jaringan lignin-karbohidrat kompleks dapat terputus. Akibat dari rusaknya ikatan ini,
cm-1
jaringan lignin-karbohidrat kompleks terganggu, memungkinkan komponen lignin dapat terlarut (Modenbach & Nokes, 2014).

## Analisis Struktur Kimia Selulosa Batang Eceng Gondok Dengan FTIR
a. Spektrum Hasil Analisis Struktur Kimia Selulosa Murni Batang Eceng Gondok
Spektrum  hasil  analisis  struktur  kimia  selulosa  murni  batang  eceng  gondok dengan  metode  FTIR  dapat  diketahui  beberapa  puncak  serapan  khas  yang menunjukkan  adanya  kandungan  selulosa  dalam  sampel.  Hasil  dapat  dilihat  pada gambar 4.
101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 90 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 600
Gambar 4. Spektrum Selulosa Batang Eceng Gondok Murni
Tabel 4. Interpretasi Membran Selulosa Murni
Bilangan Gelombang
Isolat cm-1 Isolat (Sukadana, 2010) cm-1 Isolat (Alemdar & Sain, 2008) cm-1 Bentuk Pita Kemungkinan Gugus Fungsi 3430,07 1850-1730 3600-3800 Lebar O-H peregangan ( stretching ) 2901,15 2900 2800 Lebar C-H peregangan ( stretching ) 1739,52 - 1760-1640 Tajam Uluran C=O 1368,39 - 1300 Tajam C-H tekuk 1215.88 1300-1000 - Tajam C-O 609,61 900-500 - Tajam Alkuna
Spektrum serapan gugus  fungsi dari selulosa murni batang eceng gondok dapat dilihat  pada  gambar  4  dan  interpretasinya  disajikan  pada  tabel  4.  Analisis  struktur membran  selulosa  murni,  selulosa  dapat  dianalisis  berdasarkan  gugus  fungsi  O-H stretching pada  kelompok  hidroksil  selulosa  yang  diperoleh  pada  puncak  serapan 3430,07 cm-1 dan memiliki gugus fungsi C-H stretching berada pada puncak serapan 2901,15  cm-1  serta  gugus  fungsi  C-O  glikosida  yang  terlihat  pada  puncak  serapan 1215,88 cm-1 (Thaiyibah, Alimuddin & Panggabean, 2016).
Gugus  fungsi  C=O  karbonil  muncul  pada  panjang  gelombang  1739,52  cm-1 yang  merupakan  puncak  serapan  khas  untuk  kelompok  gugus  asetil  dan  ester  pada hemiselulosa dan rantai gugus asam karboksil pada kelompok ferulic dan p- koumaril pada  lignin.  Munculnya  gugus  fungsi  C=O  pada  sampel  membran  selulosa  murni akibat dari proses pemutihan dan hidrolisis yang kurang sempurna.
Bilangan gelombang (cm -1 ) 2901.15 cm-1 3430,07 cm-1 1215.88cm-1 1368.39cm-1 1739.52cm-1 1055.91cm-1 %T
cm-1
b. Spektrum  Hasil  Analisis  Struktur  Kimia  Selulosa  Batang  Eceng  Gondok Termodifikasi Na 2 EDTA
Spektrum hasil analisis struktur kimia selulosa batang eceng gondok termodifikasi Na 2 EDTA dengan metode FTIR dapat diketahui beberapa puncak serapan khas yang menunjukkan adanya kandungan selulosa dan modifiksasi Na 2 EDTA dalam sampel. Hasil dapat dilihat pada gambar 5.
162 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 3373.28cm-1 1818.29cm-1 655.37cm-1 609.61cm-1 1404.59cm-1 984.44cm-1 884.13cm-1 1250.29cm-1 1172.46cm-1 50 1648.74cm-1 47 1045.34cm-1 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 600

## Gambar 5. Spektrum Selulosa Batang Eceng Gondok Termodifikasi Na
2 EDTA
Tabel 5. Interpretasi Membran Selulosa Termodifikasi Na 2 EDTA
Bilangan Gelombang Isolat cm -1 Isolat (Alemdar & Sain, 2008) cm -1 Isolat (Nida S, Ummu H. & Nurhasni, 2015) cm -1 Bentuk Pita Kemungkinan Gugus Fungsi 3373,28 3600-3800 3600-3000 Lebar O-H peregangan ( stretching ) 1648,74 - 1760-1640 Tajam Uluran C=O 1250,29 1300 1360-1180 Tajam Uluran C-O 1172,48 1100 - Tajam Uluran C-N Amina 884,13 - 870-675 Tajam C-H Aromatik 609,61 900-500 - Tajam Alkuna
Berdasarkan pada gambar 5 dan tabel 5 menunjukkan hasil interpretasi  puncak serapan  membran  selulosa  termodifikasi  Na 2 EDTA.  Selulosa  dapat  dianalisis berdasarkan gugus fungsi O-H stretching yang terdapat pada puncak serapan 3373,28 cm -1 dan  puncak  serapan  2900,0  cm -1 yang  menunjukkan  gugus  fungsi  C-  H peregangan ( stretching ) namun memiliki uluran yang hampir menyatu dengan gugus fungsi O-H. Gugus fungsi C-O muncul pada puncak serapan 1250,29 cm -1 . Selulosa termodifikasi Na 2 EDTA memiliki gugus fungsi khas sendiri yaitu C- N yang dapat dilihat pada puncak serapan 1100,0 cm -1 , gugus fungsi C-N terbentuk oleh ikatan kompleks antara atom C dengan Na 2 EDTA yang terlihat pada gambar 5 berada pada 1172,48 cm -1 . Hal ini membuktikan bahwa modifikasi selulosa dengan Na 2 EDTA telah berhasil dilakukan. Modifikasi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas selulosa batang  eceng  gondok  dalam  penyerapan  logam  Cr  (VI)  dimana  dengan  adanya modifikasi tersebut selulosa mampu berikatan dengan logam Cr (VI) menjadi ikatan kompleks.
Bilangan gelombang (cm -1 ) %T
Grafik kapasitas adsorpsi variasi waktu kontak 0, 0,077 10 20 30 40 50 waktu kontak (menit)

## Penentuan Kapasitas Adsorpsi Optimal Membran Selulosa Batang Eceng Gondok
Pembuatan Kurva Baku Larutan Standar Logam Cr (VI)
Tabel 6. Nilai konsentrasi vs absrobansi x ( Konsentrasi)   y (Absorbansi) 2 0,0006 7 0,0099 8 0,0133
Hasil pembuatan kurva baku didapatkan persamaan garis : y = 0,002x dengan nilai R 2 = 0,9926.

## Hasil  Penentuan  Kapasitas  Adsorpsi  Membran  Selulosa  Batang  Eceng  Gondok Terhadap Logam Cr (VI) dengan Variasi Waktu
Hasil penentuan kapasitas adsorpsi membran selulosa batang eceng gondok dengan variasi waktu kontak 25, 35, dan 45 menit dalam konsentrasi logam Cr (VI) 20 ppm. Hasil dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Hasil Penentuan Kapasitas Adsorpsi Variasi Waktu Kontak
Variasi waktu kontak Konsentrasi awal logam Cr(VI) (mg/L) Konsentrasi akhir logam Cr(VI) (mg/L) Berat sampel (gram) Volume sampel (liter) Kapasitas adsorpsi logam Cr(VI) (mg/gram) 25 4,60 3,05 0,5 0,025 0,0775 35 4,60 4,35 0,5 0,025 0,0125 45 4,60 4,50 0,5 0,025 0,0005 0,0125  0,0005
Gambar 6. Grafik Penentuan Kapasitas Adsorpsi Variasi Waktu Kontak
Berdasarkan  hasil  perhitungan  kapasitas  adsorpsi  yang  telah  diperoleh menunjukkan  adanya  penyerapan  logam  Cr  (VI)  oleh  membran  selulosa  termodifikasi Na2-EDTA dengan nilai kapasitas adsorpsi pada variasi waktu kontak  25  menit 0,0775 mg/g, waktu kontak 35 menit memiliki nilai kapasitas adsorpsi 0,0125 mg/g, sedangkan waktu  kontak  45  menit  memiliki  nilai  kapasitas  adsorpsi  sebesar  0,0005  mg/g.  Waktu kontak 25 menit memberikan nilai kapasitas adsorpsi yang paling tinggi. Berdasarkan dari penentuan  nilai  kapasitas  adsorpsi,  semakin  lama  waktu  kontak  yang  terjadi  maka semakin menurun tingkat  kapasitas
ka pa si ta s a ds or psi (m g/ g)
Grafik kapasitas adsorpsi variasi konsentrasi logam Cr (VI)
0,035 0,04 0,02 0 10 20 30 40 50
konsentrasi logam Cr (VI) (ppm)
adsorpsinya, karena terjadi desorpsi logam Cr (VI) seperti yang ditunjukkan pada tabel 6. Sehingga pada variasi waktu kontak ini, kapasitas adsorpsi  yang paling optimal pada waktu kontak selama 25 menit.

## Penentuan  Kapasitas  Adsorpsi  Membran  Selulosa  Batang  Eceng  Gondok  dengan Variasi Konsentrasi Logam Cr (VI)
Hasil penentuan kapasitas adsorpsi membran selulosa batang eceng gondok dengan variasi konsentrasi  logam Cr (VI) 15, 30 dan 45 ppm dengan waktu kontak selama 25 menit. Hasil dapat dilihat pada tabel 8.
Tabel 8. Hasil Penentuan Kapasitas Adsorpsi Variasi Konsentrasi Logam Cr (VI)
Variasi konsentrasi logam Cr(VI) (ppm) Konsentrasi awal logam Cr(VI) (mg/L) Konsentrasi akhir logam Cr(VI) (mg/L) Berat sampel (gram) Volume sampel (liter) Kapasitas adsorpsi logam Cr(VI) (mg/gram) 15 4,90 4,45 0,5 0,025 0,0225 30 5,95 5,40 0,5 0,025 0,0275 45 5,85 5,15 0,5 0,025 0,0350 0,0225 0,0 275
Gambar 7. Grafik Penentuan Kapasitas Adsorpsi Variasi Konsentrasi Logam Cr (VI)
Setelah  mendapatkan  nilai  kapasitas  adsorpsi  dari  variasi  waktu  kontak  yang optimal  maka  dilanjutkan  dengan  penentuan  kapasitas  adsorpsi  membran  selulosa termodifikasi Na2EDTA dengan variasi konsentrasi logam Cr (VI) 15, 30, 45 ppm pada waktu kontak selama 25 menit. Hasil penetapan adsorpsi membran selulosa termodifikasi Na2EDTA dengan konsentrasi logam Cr (VI) 15 ppm adalah 0,0225  mg/g, konsentrasi logam Cr (VI) 30 ppm  memiliki  nilai kapasitas adsorpsi 0,0275  mg/g, sedangkan  nilai kapasitas  adsorpsi  dalam  konsentrasi  logam  Cr  (VI)  45  ppm  memiliki  nilai  kapasitas adorpsi  yang  paling  optimal  yaitu  0,0350  mg/g.  Berdasarkan  hasil  penentuan  nilai kapasitas adsorpsi dengan variasi konsentrasi logam Cr (VI) menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi logam Cr (VI) maka semakin banyak logam Cr (VI) yang mampu terikat pada gugus OH selulosa.

## Analisa Data
Berdasarkan dar hasil penetapan nilai kapasitas adsorpsi membran selulosa batang eceng  gondok  termodifikasi  Na2EDTA  terhadap  logam  Cr  (VI)  dengan  variasi  waktu kontak dan konsentrasi logam Cr (VI) mendapatkan nilai kapasitas yang optimal berada pada waktu 25 menit dengan konsentrasi logam Cr (VI) 45 ppm.
ka pa si ta s ads orps i (m g/ g )

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:
1. Variasi  waktu  kontak  berpengaruh  terhadap  kapasitas  adsorpsi  membran  selulosa batang  eceng  gondok  ( Eichhornia  crassipes )  terhadap  logam  Cr  (VI)  dengan  waktu kontak optimal yaitu 25 menit.
2. Variasi konsentrasi berpengaruh terhadap kapasitas adsorpsi membran selulosa batang eceng gondok ( Eichhornia crassipes ) terhadap logam Cr (VI), konsentrasi logam Cr (VI) yang optimal yaitu 45 mg/L.

## Saran
1. Perlu  dilakukan  penyesuaian  konsentrasi  Na2EDTA  sebagai  modifikator  membran selulosa  untuk  mendapatkan  kualitas  membran  selulosa  batang  eceng  gondok  yang lebih baik.
2. Perlu dilakukan optimasi proses pembuatan membran selulosa mulai tahap pemutihan, hidrolisis, dan modifikasi untuk mendapatkan struktur selulosa yang optimal.
3. Perlu dilakukan uji SEM dan TEM untuk mengetahui karateristik membran selulosa batang eceng gondok termodifikasi Na2EDTA.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini,  F.N.  &  Kuswytasari,  N.D.  (2013)  Pengaruh  Penambahan  Eceng  Gondok ( Eichhornia  crassipes) Terhadap  Pertumbuhan  Jamur  Tiram  Putih  ( Pleurotus ostreatus ). Jurnal Sains dan Seni ITS, 2 (2): 116-120.
Maryan, A.S. & Gorji, M. (2016) Synthesize of Nano Silver Using Cellulose or Glucose as  Areduction  Agent:  The  Study  of  Their  Antibacterial  Activity  on  Polyurethane Fibers. Bulgarian Chemical Communications, 47 (5): 151-155.
Modenbach,  A.A.  &  Nokes,  S.E. (2014) Effect  of  Sodium  Hydroxide  Pretreatment on Structural  Components  of  Biomass.  Special  Collection:  Advances  in  Biomass Pretreatment and Conversion, 57 (4): 1187-1198.
Nafi’ah, R., & Primadevi, S. (2020). Sintesis Membran Selulosa Termodifikasi Na2edta Dari Bagase Tebu Untuk Adsorpsi Logam Pb. Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama , 9 (3), 272-281.
Panesar, S., John, F.K., Knill, C.J. & Maria, K. (2010) Production of L(+) Lactic Acid Using  Lactobacillus  Caseifrom  Whey.  Brazilian  Archieves  of  Biology  and Technology, 53 (1): 219-226.
Pratama, J.H., Rohmah, R.L., Amalia, A. & Saraswati, T.E. (2019) Isolasi Mikroselulosa dari  Limbah  Enceng  Gondok  ( Eichhornia  crassipes )  dengan  Metode  Bleacihng- Alkalinasi. Jurnal Penelitian Kimia, 15 (2): 239-250.
Rachmawaty,  R.,  Meriyani,  M.  &  Priyanto,  S.  (2013)  Sintesis  Selulosa  Diasetat  dari Eceng Gondok ( Eichhornia crassipes ) dan Potensinya Untuk Pembuatan Membran. Jurnal Teknologi Kimia dan industri, 2 (3): 8-16.
Rosnelly,  C.M.,  Darwis,  A.A.,  Noor,  E.  &  Kaseno  (2010)  Pengaruh  Rasio  Anhidrida Asetat  Dalam  Proses  Asetilasi  Selulosa  Pulp  Kayu  Sengon  ( Paraserianthes falcataria )  Dalam  Pembuatan  Polimer  Selulosa  Tri  Asetat.  Journal  of  Agro-Based Industry, 27 (1): 1-11.
Saputri,  C.A.  (2020)  Kapasitas  Adsorpsi  Serbuk  Nata  De  Coco  ( Bacterial  cellulose )
Terhadap Ion Pb2+ Menggunakan Metode Batch. Journal of Chemistry, 14 (1): 71- 76.
Sugijopranoto,  L.M.,  Nugraheni,  B.  &  Nafi’ah,  R.  (2016)  Uji  kemampuan  Membran Selulosa-Na2EDTA  dari  Limbah  Kulit  Jagung  Dalam  Mengikat  Ion  Logam  Pb 2+ Pada Larutan Pb(NO3)2. Media Farmasi Indonesia, 11 (1): 982-992.
Thairipura, M. & Ramesh (2012) Isolation and Charactherization of Cellulose Nanofibers from  The  Equatic  Weed  Water  Hyacinth- Eichhornia  crassipes .  Journal  of Carbohydrate Polymers, 87 (1): 1701-1705.
Thaiyibah,  N.,  Alimuddin  &  Panggabean,  A.S.  (2016)  Pembuatan  dan  Karakterisasi Membran  Selulosa  Asetat-Pvc  dari  Eceng  Gondok  ( Eichhornia  crassipess )  Untuk Adsorpsi Logam Tembaga (II). Jurnal Kimia Mulawarman, 14 (1): 29-35.
Utami, Y.P., Umar, A.H., Syahruni, R. & Kadullah, I. (2017) Standarisasi Simplisia dan Ekstrak Etanol Daun Leilem ( Clerodendrum minahassae Teisjm. & Binn.). Journal of Pharmaceutical and Medicinal Sciences, 2 (1): 32-39.
Yudo, S. (2006) Kondisi Pencemaran Logam Berat Di Perairan Sungai DKI Jakarta. JAI , 2 (1): 1-15.